Альсифер
Альсифер або сендаст — магнітно-м'який сплав, що містить алюмінію 5,4 %, кремнію 9,6 %, заліза 85 %. Вперше був системно отриманий в 1932 році в Японії  і Т. Ямамото.

Назва 
Назва «альсифер» з'явилася в СРСР у 1941 році і спочатку означала пресовану масу з цього сплаву, пізніше вона ж закріпилася за самим сплавом. Слово «альсифер» утворене від скорочення алюміній + silicium + ferrum. У західних країнах сплав отримав назву «сендаст».

Фізичні властивості 
Магнітно-м'який матеріал, відрізняється механічною твердістю, а також такими істотними недоліками як низька плинність, крихкість. За відсутності деформацій має малу коерцитивне силе і високе значеннями магнітної проникності μ ~ 35000...117000. Питомий електричний опір — 0,8 мкОм·м.

Виробництво 
Виробляється у вигляді литих смуг, а також методами порошкової металургії. Легко розмелюють у порошок.

Застосування 
Сплав застосовувався для виготовлення магнітопроводів, корпусів приладів і апаратури. Деталі з альсифера виготовляють литтям, оброблюють шліфуванням. У 1970—1990 рр. сендаст широко застосовувався як матеріал для виготовлення магнітних головок аудіомагнітофонів класу Hi-Fi (особливо касетних). Порівняно з традиційно використовуваними пермалоями, сендастові магнітопроводи таких головок характеризувались у 2—5 разів більшим терміном служби.

Крім того, порошок з альсифера використовується в високочастотних пресованих осердях.

Порошкові осердя 
Для отримання високочастотних осердь порошок з альсифера змішують з ізолюючою масою і з цієї суміші пресують потрібні деталі. Відносна магнітна проникність магнітодіелектриків з додаванням альсифера залежить від його концентрації і зазвичай знаходиться в діапазоні μ ~ 50—150. Лінійність індукції від напруженості магнітного поля зберігається до 8—10 кА/м.

Див. також 
 Алперм

Примітки 

Сплави заліза
Сплави алюмінію
Сплави кремнію
Магнітні матеріали
Альсифер або сендаст — магнітно - м'який сплав , що містить алюмінію4 % , кремнію6 % , заліза % . Вперше був системно отриманий вроці в Японії і Т . Ямамото . Назва Назва « альсифер » з'явилася в СРСР уроці і спочатку означала пресовану масу з цього сплаву , пізніше вона ж закріпилася за самим сплавом . Слово « альсифер » утворене від скорочення алюміній + silicium + ferrum . У західних країнах сплав отримав назву « сендаст » . Фізичні властивості Магнітно - м'який матеріал , відрізняється механічною твердістю , а також такими істотними недоліками як низька плинність , крихкість . За відсутності деформацій має малу коерцитивне силе і високе значеннями магнітної проникності μ ~.. 117000 . Питомий електричний опір — 8 мкОм · м . Виробництво Виробляється у вигляді литих смуг , а також методами порошкової металургії . Легко розмелюють у порошок . Застосування Сплав застосовувався для виготовлення магнітопроводів , корпусів приладів і апаратури . Деталі з альсифера виготовляють литтям , оброблюють шліфуванням . У1990 рр . сендаст широко застосовувався як матеріал для виготовлення магнітних головок аудіомагнітофонів класу Hi - Fi ( особливо касетних ) . Порівняно з традиційно використовуваними пермалоями , сендастові магнітопроводи таких головок характеризувались у5 разів більшим терміном служби . Крім того , порошок з альсифера використовується в високочастотних пресованих осердях . Порошкові осердя Для отримання високочастотних осердь порошок з альсифера змішують з ізолюючою масою і з цієї суміші пресують потрібні деталі . Відносна магнітна проникність магнітодіелектриків з додаванням альсифера залежить від його концентрації і зазвичай знаходиться в діапазоні μ ~ 150 . Лінійність індукції від напруженості магнітного поля зберігається до10 кА/м . Див . також Алперм Примітки Сплави заліза Сплави алюмінію Сплави кремнію Магнітні матеріали